4 - 07 . 외 단 열미 장마 감공 법 ( EIFS ) - 가 . 외 단 열 공법 관련 기준 및 규정 조회 : 15 , 466 외 단열 공법 _ LH 시방서 . hwp ( 25 . 5 K ) [ 593 ] 2012 년 7 월 10 일 외 단 열 고정못 에 대한 ETAG 규정 추가 2012 년 6 월 28 일 EPS 단열재 에 대한 ETAG 규정 추가 2012 년 6 월 21 일 외 단 열 공법 에 대한 국내외 규정 비교표 추가 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------- 가장 저렴 하 며 , 성능 이 보장 되 는 패시브 하우스 는 바로 이 외 단 열미 장마 감공 법 에 의해 완성 될 수 있 다 . 우리 나라 에서 중량 골조 방식 ( 콘크리트 구조 등 ) 패시브 하우스 의 성패 는 이 공법 이 얼만큼 완성 도 있 게 시공 되 어 지 느냐 에 달려 있 다고 해도 결코 과언 이 아니 다 . 그러므로 , 협회 에서 는 외 단 열미 장마 감공 법 만 을 별도 의 섹션 으로 다루 고자 한다 . ( 우리 나라 에서 흔히 사용 되 는 " 드라이 비트 " 는 특정 상표 의 이름 이 다 . ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------- 처음 패시브 하우스 를 실행 하 는데 있 어 가장 공사비 가 예측 범위 를 벗어난 것 이 이 외 단 열미 장마 감공 법 인데 , 이유 는 기존 외 단 열미 장마 감공 법 에서 단열재 두께 만 늘리 는 비용 만 을 산정 을 했었 다 . ( 사실 상 단열재 두께 이외 에 는 개념 상 다를 이유 가 없 었 다 . ) 그러나 , 현장 에서 외 단 열미 장마 감공 법 을 시공 하 는데 , 이른바 정해진 방식 대로 시공 이 되 지 않 고 있 을 뿐 더러 , 제대로 된 시공 방식 을 제시 한다 하 더라도 , 그렇게 시공 해 본 시공자 도 없 었 고 , 소재 도 없 었 다 . 결국 처음 계약 한 단가 의 몇 배 의 비용 이 소요 되 었 다 . 아직 까지 는 패시브 하우스 를 만드 는 데 올라가 는 비용 보다 . 제대로 된 집 을 만드 는 데 올라가 는 비용 이 확실히 더 큼 을 여실히 느낀 부분 이 이 외 단 열 부분 이 다 . 이 비용 까지 를 모두 합하 여 패시브 하우스 증가 비용 으로 따져야 하 는지 도 난감 하 고 , 건축주 에게 일일이 설명 하 기 도 무척 어려운 부분 이 었 다 . 많 은 갈등 이 현장 에서 일어났으며 , 많 은 포기 와 절망 을 한 부분 이 바로 이 외 단 열미 장마 감공 법 이 다 . 물론 아직 까지 도 확실 한 진전 이 있 다고 말 할 수 는 없 지만 , 시장 에서 몇몇 의식 있 는 시공자 에 의해 그래도 많 은 부분 이 개선 되 려고 하 고 있 다는 점 이 그나마 희망 적 인 부분 이 다 . 성능 을 기반 에 두 지 않 는 최저 가 입찰 . . 그 폐해 는 이루 말 할 수 없 다 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------- 외 단 열미 장마 감공 법 ( 약칭 외 단 열 공법 ) 은 콘크리트 , 경량 콘크리트 ( ALC ) , 조적조 , 블럭 조 등 에 허용 된다 . 영어 권 에서 는 EIFS ( Exterior insulation finishing system ) , 또는 ETICS ( External Thermal Insulation Composite Systems ) 이 라고 표현 한다 . 독일 과 유럽 에서 외 단 열미 장마 감공 법 과 관련 된 규정 은 다음 과 같 다 . - DIN 18345 , VOB part - C , 외 단 열미 장마 감공 법 - DIN EN 13499 , 외 단 열미 장마 감공 법 에서 의 EPS 단열재 사양 - DIN EN 13500 , 외 단 열미 장마 감공 법 에서 의 미네랄 울 단열재 사양 - DIN 55699 , 외 단 열미 장마 감공 법 - 유럽 기술 승인 위원회 ( EOTA ) 의 외 단 열미 장마 감공 법 - 방재 협회 ( Brandschutz des Fachverbandes ) 의 외 단 열미 장마 감공 법 규정 - DIN 18202 , 건축물 의 허용 오차 ( * VOB - Verdingungsordung fur Bauleistungen : German Construction Contract Procedures , 독일 의 건설 계약 규정 , 필자 주 ) 특히 유럽 시험 규격 위원회 ( EOTA - European Organisation for Technical Approvals ) 에서 정한 규정 에 의해 전체 시스템 ( 하 지 ~ 마감 ) 까지 시험 을 통과 한 제품 에 시공 을 허용 하 고 있 는 양상 으로 가 고 있 다 . 협회 자료실 에 EOTA 의 외 단 열미 장마 감공 법 의 시 헙 규정 을 올려 두 었 으니 , 필요 하 신 분 은 다운로드 받 으시 길 바란다 . 외 단 열미 장마 감공 법 은 우리 나라 에서 주로 드리 이 빗이 라고 불리워 왔 는데 , 투습 방수지 를 이야기 할 때 주로 이야기 하 는 타이 백 도 제 품명 이 듯이 드라이 빗도 제 품명 이 다 . 도면 에서 는 외 단 열미 장마 감공 법 이 라고 적 는 것 이 맞 다 . 이 외 단 열미 장마 감공 법 은 우리 나라 에서 상당히 천 대 시 되 어 져 왔 는데 , , 이유 는 주로 세 가지 이 다 . 첫 번 째 는 약하 다 . 두 번 째 는 때 가 잘 탄다 . 세 번 째 는 하자 가 많 다 . 이 다 . 그러나 , 이런 말 이 나오 게 된 이유 는 그 시스템 구성 의 근본 적 문제 라기 보 다는 외 단 열미 장마 감공 법 이 너무 저 가 에 발주 되 고 공사 되 고 있 기 때문 이 다 . 외 단 열미 장마 감공 법 은 해외 에서 이미 장기간 의 적용 을 통해서 많 은 발전 을 이루 어 왔 는데 , 우리 나라 에서 는 오히려 그 기술 이 퇴보 하 고 있 는 실정 이 다 . 사실상 외 단 열미 장마 감공 법 은 매우 안정 적 이 고 , 확실 한 단열 을 보장 해 주 며 , 그 수명 도 매우 길 다 . 우리 나라 의 외 단 열미 장마 감공 법 과 관련 된 규정 은 다음 과 같 다 . KS F 4715 엷 은 마무리 용 벽 바름 재 KS F 4716 시멘트 계 바탕 바름 재 KS F 4910 건축 용 실링 재 KS L 5201 포틀랜드 시멘트 KS M 3808 발포 폴리스티렌 보온재 KS F 2609 건축 재료 의 물 흡수 계수 측정 방법 KS F 2607 건축 재료 의 투습 성 측정 방법 KS F 2221 건축 용 보드 류 의 충격 시험 방법 이 규정 들 중 에 " KS F 4715 - 2007 얇 은 마무리 용 벽 바름 재 " 를 제외 하 고 는 외 단 열미 장마 감공 법 의 직접 적 규정 은 아직 없 다 . 다만 LH 공사 ( 토지 주택 공사 ) 에서 외 단 열미 장마 감공 법 에 대한 시방서 규정 을 두 고 있 다는 게 위안 이 된다 . 우리 나라 도 2017 년 패시브 하우스 의무 화 를 제대로 이루 어 내 기 위해서 는 외 단 열미 장마 감공 법 에 대한 규정 의 표준 화 가 우선 되 어야 할 것 이 다 . 아래 는 " KS F 4715 - 2007 얇 은 마무리 용 벽 바름 재 " 규정 과 LH 의 외 단열 공법 시방서 의 내용 을 정리 를 한 표 이 다 . 이 사항 에 근거 하 자면 우리 나라 에서 행해 지 는 외 단 열미 장마 감공 법 은 모두 규정 을 지키 지 않 고 있 다고 해도 무방 하 다 . 이 처럼 규정 이 있 음 에 도 불구 하 고 민간 공사 부터 관 공사 까지 외 단열 공법 의 공사 가 엉망 으로 되 고 있 는지 아쉬울 뿐 이 다 . KS + LH 시방서 조건 유럽 ETAG + DIN 조건 ( 정리 중 ) 공사 자 유사 공사 경험 5 회 이상 ( LH ) 작업 온도 5 ℃ ~ 30 ℃ ( LH ) 5 ℃ 이상 단열재 접착제 부착 강도 바탕 재와 동일 한 규정 적용 ( 사실 상 규정 없 음 ) 접착제 와 구 조체 사이 의 접착 강도 : - 기건 상태 : 0 . 25 N / ㎟ 이상 - 물 에서 꺼낸 후 2 시간 후 : 0 . 08 N / ㎟ 이상 - 물 에서 꺼낸 후 7 일 후 : 0 . 25 N / ㎟ 이상 접착제 와 단열재 사이 의 접착 강도 : - 기건 상태 : 0 . 08 N / ㎟ 이상 - 물 에서 꺼낸 후 2 시간 후 : 0 . 03 N / ㎟ 이상 - 물 에서 꺼낸 후 7 일 후 : 0 . 08 N / ㎟ 이상 ( 만약 접착제 보다 단열재 가 먼저 파열 된 경우 에 도 동일 한 값 이상 ) 트랙 시스템 - 소재 : PVC - 수직 연결재 의 길 이 : 0 . 43 ~ 0 . 47 m - 수직 긴 결재 의 길 이 : 0 . 2 또는 0 . 4 ~ 0 . 43 m - 트랙 시스템 의 인발 력 저항력 ≥ 500 N . 단열재 접착제 제품 형태 - 분말 포장 만 허용 * 4 ) 단열재 접착제 사용 시간 혼합 후 4 시간 이 내 사용 단열재 접착제 접착 면적 - 가장자리 는 빠짐없이 바르 고 , 중앙 은 군데군데 바름 통상 적 으로 일반 미장 마감 : 단열재 면적 의 40 % 이상 타일 등 의 부착 : 단열재 면적 의 60 % 이상 * 5 ) - 각 국가 의 법 을 따르 되 , 어떠 한 경우 라도 20 % 이상 준수 허용 단열재 비드 법 보 온 판 3 호 ( 제조 후 6 주 경과 ) ( LH ) 비드 법 , 미네랄 울 , 글라스 울 , 우레탄 보드 등 비드 법 은 제조 후 7 주 경과 단열재 최대 크기 600 x 1200 mm 이하 ( LH ) 비드 법 , 폴리우레탄 폼 500 x 1000 mm 비드 법 트랙 공법 500 x 500 mm 단열재 부착 접착제 와 패스 너 병행 시공 ( LH ) 풍압 조건 에 따라 다름 단열재 부착 순서 하부 에서 상부 로 ( LH ) 동일 지면 부위 단열재 - 흡수 율 이 없 는 단열재 사용 , 외벽 과 별도 시공 단열재 부착 방법 통줄눈 없 도록 부착 ( LH ) 동일 단열재 이음 부위 밀착 시공 ( LH ) 동일 모서리 의 단열재 부착 엇갈리 게 교차 시공 ( LH ) 동일 개구부 단열재 부착 개구부 에 맞 게 절단 부착 * 2 ) ( LH ) 개구부 모서리 에 단열재 이 음부 가 생기 지 않 도록 부착 ( 하 기 별도 설명 ) 바탕 준비 오물 , 먼지 등 제거 바탕 재 종류 아크릴 합성수지 ( KS ) 바탕 재 부착 강도 표준 양생 1 . 1 N / ㎟, 저 온양 생 0 . 8 N / ㎟ 이상 ( KS ) 바탕 재와 단열재 사이 의 접착 강도 : 0 . 08 N / ㎟ 이상 ( 만약 바탕 재 보다 단열재 가 먼저 파열 된 경우 에 도 동일 한 값 이상 ) 바탕 재 물 흡수 계수 0 . 2 ㎏/㎡ h ( 0 . 5 승 ) 이하 ( KS ) 바탕 재 습기 투과성 ( sd 값 ) 2 m 이하 ( KS ) 바탕 재 주성분 분체 ( 시멘트 , 골재 , 혼화 재료 ) + 시멘트 혼화 용 폴리머 ( 시멘트 혼화 용 폴리머 분산제 또는 재유 화 형 분말 수지 ) 중 아크릴 합성수 지만 허용 * 1 ) ( KS ) 바탕 재 배 합비 시멘트 혼화 용 폴리머 의 배 합비 는 전체 고형분 의 4 . 5 % 이상 ( KS ) 바탕 재 최소 두께 1 . 6 mm ( LH ) 보강 메 쉬 - 일반 메 쉬 152 g / ㎡ 이상 ( NET # 180 기준 ) - 청색 ( LH ) 보강 메 쉬 - 충격 보강 용 메 쉬 374 g / ㎡ 이상 ( NET # 190 기준 ) - 백색 ( LH ) 메 쉬 코팅 아크릴 바 인다 코팅 ( LH ) 유리 섬유 메 쉬 타일 등 의 중량 접착 은 별도 로 철재 메 쉬 추가 메 쉬 접착 최소 1 . 6 mm 이상 의 접착 모르타르 를 바른 후 메 쉬 시공 ( LH ) 메 쉬 이음 일반 메 쉬 : 최소 100 mm 이상 겹침 이 음 충격 보강 용 메 쉬 : 맞댄 이음 ( LH ) 개구부 메 쉬 보강 코너 주위 150 mm 이상 , 대각선 방향 으로 보강 ( LH ) 고정못 소재 플라스틱 제품 ( 앵커 못 은 철재 , LH ) 플라스틱 몸체 + 철재 못 ( 플라스틱 마감 ) 플라스틱 몸체 + 플라스틱 못 플라스틱 몸체 + 철재 못 ** 모든 방식 에 열교 차단 용 뚜껑 사용 * 6 ) 고정못 갯 수 7 개 / ㎡ 이상 , 600 x 1200 mm 당 5 개 ( LH ) 4 개 / ㎡ 이상 , 500 x 1000 mm 당 4 개 고정못 작업 시기 단열재 부착 24 시간 경화 후 고정못 작업 ( LH ) 동일 고정못 인발강 도 없 음 하 기 별도 설명 * 7 ) 고정못 부착 방법 * 3 ) ( LH ) 하 기 별도 설명 마감재 공장 혼합 아크릴 합성수지 제품 ( LH ) 아크릴 , 실리콘 , 실리카 , 실리케이트 합성수지 제품 마감재 부착 강도 표준 상태 0 . 6 N / ㎟ 이상 침수 상태 0 . 4 N / ㎟ 이상 ( KS ) 마감재 물 흡수 계수 0 . 2 ㎏/㎡ h ( 0 . 5 승 ) 이하 ( KS ) 내화성 - 단열재 별로 다름 ( 하 기 별도 설명 ) 마감재 내 충격 성 지름 51 mm , 무게 530 g 의 둥근 추 를 30 cm 높이 에서 낙하 시켜 표면 잔 갈라짐 이 없 을 것 ( KS ) 마감재 시공 시기 보강 메 쉬 및 접착 모르타르 시공 후 24 시간 이후 ( LH ) 동일 마감재 시공 시간 연속 작업 ( LH ) 동일 지면 + 1 . 8 m 이하 구성 조건 일반 메 쉬 + 접착 모르타르 + 충격 보강 용 메 쉬 ( LH ) 지면 + 1 . 8 m 이상 구성 조건 일반 메 쉬 ( LH ) 표면 평활 도 허용 오차 3 m 당 6 mm 이내 ( 0 . 2 %) ( LH ) 코너비드 ( 구 석재 ) 사용 규정 - 부위 별 별도 규정 , 하 기 별도 설명 화재 확산 방지 방법 - 있 음 , 하 기 별도 설명 품질 유지 -- 최초 인증 후 생산 설비 의 변화 가 없 다면 승인 조건 을 계속 유지 - 여러 회사 의 복합 제품 이 라면 주된 회사 가 다른 모든 회사 의 품질 을 보증 해야 함 - 품질 보증 에 대한 보험 가입 의무 - 년 2 회 공장 현장 검사 의무 ( 최초 1 년 후 승인 기관 과 의 협의 를 통해 1 회 검사 로 가능 ) * 1 ) 시멘트 : 포틀랜드 시멘트 만 허용 , 골재 의 크기 는 0 . 6 mm 이하 시멘트 혼화 용 폴리머 : 시멘트 혼화 용 폴리머 분산제 를 주성분 으로 하 고 , 이 것 에 소량 의 중점 제 , 소포제 등 첨가제 를 혼합 한 것 재 유화 형 분말 수지 : 합성수지 에멀션 을 분무 건조 시킨 것 , 물 과 섞 어 사용 * 2 ) 유럽 규정 은 모서리 에 맞 게 단열재 를 절단 하 는 것 을 엄격히 금지 함 * 3 ) LH 의 시방 규정 은 아래 와 같 다 . * 4 ) 유럽 에서 단열재 접착 재 를 분말 계 만 허용 하 는 것 은 현장 에서 비용 을 낮추 고자 하 는 목적 으로 시멘트 , 모래 등 타 재료 를 혼합 하 여 접착 강도 를 떨어뜨리 는 행위 를 막 기 위해서 다 . 포대 에 담겨진 분말 형태 의 접착제 에 순수 물 만 혼합 하 여 사용 하 도록 규정 되 어 져 있 다 . * 5 ) 정확 한 표현 은 다음 과 같 다 . 접착 면적 은 각 제품 마다 다른데 , 그 계산 기준 은 다음 과 같 다 . S ( %) = [ 0 . 03 ( MPa ) * 100 ] / B 여기 서 , S : 접착 면적 ( %) B : 접착제 와 단열재 사이 의 접착력 시험 결과 ( 기건 상태 ) 예 를 들 면 접착력 시험 결과 가 0 . 03 MPa 로 나왔 다면 그 제품 은 100 % 면 에 접착제 를 발라야 한다는 것 을 의미 함 즉 , 접착제 와 단열재 사이 의 접착력 시험 결과 가 0 . 08 MPa 로 나온 제품 이 있 다면 , 접착 면적 은 0 . 03 * 100 / 0 . 08 = 37 . 5 % 를 접착 해야 하 는 제품 임 . 통상 적 으로 유럽 의 거의 모든 제품 의 접착력 시험 결과 가 약 0 . 08 MPa 내외 이 기 때문 에 우리 가 알 고 있 는 유럽 의 모든 회사 에서 접착 면적 을 최소 40 % 라고 이야기 하 는 것 임 ( 필자 주 ) * 6 ) 자세 한 사항 은 " 4 - 07 . 외 단 열미 장마 감공 법 ( EIFS ) - 다 . 외벽 " 의 외 단 열 고정못 설명 참조 외 단 열 고정못 의 치수 규정 구분 조건 몸통 지름 8 mm 머리 지름 일반 미네랄 울 : 80 mm , 적층 형 미네랄 울 : 120 mm , 그 외 : 60 mm 외 단 열 고정못 의 인발강 도 규정 바탕 면 최소 압축강도 [ N / mm ²] 밀도 [ Kg / dm ³] 요구 기준 [ kN ] EN 206 - 1 에 의한 콘크리트 C 12 / 15 ( 압축강도 12 N / ㎟)- 0 . 5 EN 206 - 1 에 의한 콘크리트 C 16 / 20 ~ C 50 / 60 ( 압축강도 16 ~ 50 N / ㎟)- 0 . 5 발포 골재 블럭 ( 내부 중 공증 ) ≥ 4 ≥ 1 , 8 0 . 3 DIN 105 - 1 에 의한 수직 다공 블럭 ≥ 12 ≥ 1 , 2 0 . 4 DIN 18151 에 의한 경량 기포 콘크리트 블럭 ≥ 2 ≥ 0 , 5 0 . 2 DIN 106 - 1 에 의한 규산칼슘 계열 ( 시멘트 보드 , CRC 보드 ) ≥ 12 ≥ 1 , 6 0 . 5 DIN 106 - 1 라임스톤 ≥ 12 ≥ 1 , 8 0 . 5 DIN EN 4165 에 의한 경량 기포 콘크리트 P 2 - P 7 z . B . ≥ 2 ≥ 0 , 4 0 . 25 DIN 18152 에 의한 발포 골재 블럭 ( 내부 솔리드 ) ≥ 4 ≥ 0 , 9 0 . 2 DIN 105 - 1 에 의한 벽돌 ≥ 12 ≥ 1 , 8 0 . 5 고정못 의 장착 을 위한 드릴링 깊이 규정 구분 조건 단열재 뚜껑 을 덮 는 경우 일반 외벽 : 50 mm , 기포 콘크리트 : 90 mm 단열재 뚜껑 을 덮 지 않 는 경우 일반 외벽 : 40 mm , 기포 콘크리트 : 80 mm 드릴 규격 구분 조건 드릴 최소 출력 750 W 드릴 최소 토크 30 Nm 보조 기구 깊이 측정기 구충 전 드릴 최소 15 볼트 이상 , 용량 2 . 6 Ah 이상 사용 고정못 의 길이 에 대한 규정 구분 조건 경량 기포 콘크리트 를 제외 한 모든 벽체 골조 삽입 깊이 25 mm 이상 + 단열재 접착제 10 mm + 단열재 두께 + 마감재 두께 경량 기포 콘크리트 벽체 골조 삽입 깊이 65 mm 이상 + 단열재 접착제 10 mm + 단열재 두께 + 마감재 두께 참고 * 단열재 두께 가 60 mm 이하일 때 는 단열재 뚜껑 을 덮 을 수 없 다 . ( 뚜껑 을 덮 으면 지지 되 는 단열재 두께 가 35 mm 정도 밖에 남 지 않 기 때문 에 문제 가 있 다는 뜻 ) * 마감재 가 10 mm 두껍 게 발라 질 경우 에 만 마감재 두께 를 산정 함 구 조체 별 고정못 의 길 이 계산 구조 체 종류 A - D 두께 ( mm ) 구 조체 종류 E 두께 ( mm ) 고정못 길이 ( mm ) 신축 * 1 ) 개축 * 2 ) 신축 * 1 ) 개축 * 2 ) 8060 * 3 ) -- 1151008060 * 3 ) - 1 3 5 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 1 5 5 1 4 0 1 2 0 1 0 0 8 0 1 7 5 1 6 0 1 4 0 1 2 0 1 0 0 1 9 5 1 8 0 1 6 0 1 4 0 1 2 0 2 1 5 2 0 0 1 8 0 1 6 0 1 4 0 2 3 5 2 2 0 2 0 0 1 8 0 1 6 0 2 5 5 2 4 0 2 2 0 2 0 0 1 8 0 2 7 5 2 6 0 2 4 0 2 2 0 2 0 0 2 9 5 2 8 0 2 6 0 2 4 0 2 2 0 3 1 5 3 0 0 2 8 0 2 6 0 2 4 0 3 3 5 3 2 0 3 0 0 2 8 0 2 6 0 3 5 0 3 4 0 3 2 0 3 0 0 2 8 0 3 7 5 3 6 0 3 4 0 3 2 0 3 0 0 3 9 5 3 8 0 3 6 0 3 4 0 3 2 0 4 1 5 4 0 0 3 8 0360340435420400380360455 * 1 ) 10 mm 접착제 * 2 ) 10 mm 접착제 + 20 mm 기존 마감재 * 3 ) 뚜껑 단열재 불가 ** 항상 삽입 단열재 또는 뚜껑 단열재 를 사용 할 것 구조 방식 별 사용 고정못 의 종류 규정 외벽 종류 에 따른 고정못 의 종류 ABCDE 유럽 규격 독일 규격 콘크리트 점토 벽돌 다공 벽돌 경량 골조 콘크리트 경량 기포 콘크리트 목구조 / OSB 고정못 그림 과 설명 사용 가능 한 벽체 종류 타격 삽입 고정 + 철재 못 ( 짧 은 확장 구간 ) ETAG 014 A B C ●●●● 타격 삽입 고정 + 플라스틱 못 ( Telescopic design 나사 ) ETAG 014 A B C ●●●● 회전 또는 타격 고정 + 철재 못 ( 긴 확장 구간 ) ETAG 014 Ø 8 : A B C D EØ 10 : B C D E ●●●●●● 타격 삽입 고정 + 플라스틱 못 ( 긴 확장 구간 ) ETAG 014 B C ●●● 일반 적 타격 삽입 고정 + 철재 못 ETAG 014 Ø 8 : A B C D EØ 10 : A B D E ●●●●●● 일반 적 타격 삽입 고정 + 플라스틱 못 ETAG 014 Ø 8 : A B C D EØ 10 : A B D E ●●●●●● 목구조 용 나사 고정못 ●● 사용 되 는 단열재 중 비드 법단 열재 ( EPS ) 에 대한 규정 은 다음 과 같 다 . 비드 법보 온 판 접착 식 외 단 열미 장마 감공 법 기계식 접착 외 단 열미 장마 감공 법 패스 너 방식 트랙 방식 내화성 Reaction to fire / EN 13501 - 1 ETICS Euroclass F : 또는 F : 2 가능 열 저항 ( ( m ². K ) / W ) Thermal resistance EN 13163 " 건축물 의 단열재 " 에 의한 CE 마킹 - 공장 제작 EPS 두께 ( mm ) Thickness / EN 823 EPS - EN 13163 T 1 and T 2 EPS - EN 13163 T 1 and T 2 ± 1 . 5 길이 ( mm ) Length / EN 822 EPS - EN 13163 - L 2 ± 1 폭 ( mm ) Width / EN 822 EPS - EN 13163 - W 2 ± 1 직각도 ( mm ) Squareness / EN 824 EPS - EN 13163 - S 2 평활도 ( mm ) Flatness / EN 825 EPS - EN 13163 - P 4 표면 상태 Surface condition 표피 제거 ( homogeneous and without " skin ") 치수 안정 성 Dimensional stability under : 인증 온 / 습도 조건 specified temperature and humidity / EN 1604 EPS - EN 13163 - DS ( 70 , -) 1 DS ( 70 , 90 ) 1 48 시간 / 70 ° C 조건 - 500 x 500 mm : ≤ 0 . 30 %- 1000 x 600 mm , 1000 x 500 mm : ≤ 0 . 25 % 출하 시 상태 laboratory condition / EN 1603 EPS - EN 13163 - DS ( N ) 2 ≤ 0 . 15 % 흡수율 Water absorption ( partial immersion ) / EN 1609 - EN 12087 EPS - EN 13163 - WL ( T ) 1 투습 저항 계수 ( μ ) Water vapour diffusion resistance factor / EN 12086 & EN 13163 20 ~ 60 인장 강도 ( 표면 건조 상태 ) ( kPa ) Tensile strength perpendicular to the faces in dry conditions / EN 1607 ≥ 100 ( EPS - EN - 13163 - TR 100 , TR 150 , TR 200 ) ≥ 180 전단 강도 ( N / mm ²) Shear strength / EN 12090 ≥ 0 . 02 ≥ 0 . 05 탄성 계수 ( N / mm ²) Shear modulus / EN 12090 ≥ 1 . 0 ≥ 1 . 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------- 우리 나라 규정 은 기본 적 으로 접착 재 , 바탕 재 , 마감재 의 구분 이 모호 하 다 . 특히 단열재 접착제 에 대한 규정 은 없 다고 보 아도 무방 한데 , LH 시방서 에서 접착제 에 대해 규정 하 고 있 는 " KS F 4716 시멘트 계 바탕 바름 재 " 는 통상 적 인 미장 마감 을 위한 규정 이 기 때문 이 다 . 또한 동일 한 규정 이 단열재 위 에 메 쉬 와 함께 발라 지 는 " 바탕 재 " 에 대한 규정 으로 사용 되 고 있 다 . 마감재 는 " KS F 4715 엷 은 마무리 용 벽 바름 재 " 에서 규정 하 고 있 는데 , 말 그대로 " 마감재 " 만 을 위한 규정 이 다 . 예 를 들 면 내 충격 성 의 시험 을 마감재 만 으로 하 고 있 는데 , 외 단 열미 장마 감공 법 은 " 바탕 재 + 메 쉬 + 마감재 " 를 합하 여 각종 시험 을 하 는 것 이 옳 다 . 2 mm 두께 의 마감재 가 상기 에서 적 은 시험 방법 으로 손상 이 될 리 가 없 기 때문 이 다 . 그러나 , 이런 혼란 이 수습 되 기 는 쉬워 보이 지 않 는데 , 이유 는 KS 의 규정 의 취지 가 주로 개별 제품 만 을 대상 으로 규정 되 고 있 기 때문 이 다 . 복합 적 소재 에 대한 규정 은 KS 로 만들 어 지 기 가 매우 어렵 다 . 그래서 유럽 도 각 나라 의 표준 규격 과 는 별개 로 외 단 열미 장마 감공 법 의 " 접착제 + 단열재 + 바탕 재 + 메 쉬 + 마감재 " 를 통합 적 으로 시험 하 는 규격 을 만들 고 , 외 단 열미 장마 감공 법 에 대한 승인 을 해 주 고 있 는 것 이 다 . 그러므로 유럽 의 규격 은 개별 제품 에 대한 것 이 기 도 하 지만 , 한 회사 의 전체 제품 과 그 조합 에 의한 공법 의 통합 승인 성격 이 다 . 자료 를 찾 다 보 면 유럽 외 단 열 공법 관련 회사 들 은 승인 된 통합 시스템 에 이름 을 붙혀 판매 를 하 고 있 는 것 을 알 수 있 다 . 예 를 들 면 , " therm classic ", " therm clima ", " therm freestyle " 등 이 다 . 이 이름 속 에 는 접착제 부터 마감재 까지 하나 의 세트 형식 으로 이루어져 있 다 . 승인 받 은 제품 은 반드시 아래 와 같 은 양식 으로 소비자 에게 접착제 부터 마감재 까지 이루어지 는 모든 단계 를 제품 설명서 에 넣 어서 판매 를 하 고 , 제시 된 방법 과 순서 대로 시공 이 되 는 지 를 확인 받 도록 하 고 있 다 . 공유 하 기 글 요소